DE L’ARGENT 
159 
A la mesure du poids spécifique du culot, on a obtenu les résultats 
suivants : 
gr. 
Poids du culot dans l’air. 132,400 
Perte de poids dans l’eau.12,800 
Température de l’eau.12°,8 
Baromètre réduit à 0°. 0 m ,771.4 
Température de l’air de la balance.12°,0 
Point de rosée de l’air de la balance ... . . 5°,8 
D„ = 10,328 934 V„ = 0,096 815 4 
2° Le culot précédent fut refondu au four Perrot, sous un flux de borax 
anhydre. Après décapage et traitement convenable au dard du chalumeau 
aércarbohydrique, il donna, à la mesure de son poids spécifique, les résultats 
suivants : 
Poids du culot dans l’air.131,'900 
Perte de poids dans l’eau.12,627 
Température de l’eau . .16°,0 
Baromètre réduit A 0°.. . 0 m ,764.02 
Température de l’air de la balance.16°,S 
Point de rosée de l’air de la balance.10°,25 
Do = 10,427 121 V 0 = 0,095 903 7 
3° De l’argent pulvérulent, réduit de l’azotate par une solution bouil¬ 
lante d’hydroxyde de sodium et de saccharose, dont le poids spécifique 
était 9,860 4-47, fut mêlé de 10 °/ 0 de son poids de borax anhydre pulvérisé. 
Le mélange, introduit dans un creuset dit de Paris, fut soumis simplement 
à la fusion dans le four Perrot. La surface du métal décapé était cristalline. 
Le culot fut exposé au dard du chalumeau aércarbohydrique jusqu’à fusion 
partielle de sa surface, et maintenu à ce degré tant qu’il a coloré le dard en 
jaune. A la mesure du poids spécifique, il donna les résultats suivants : 
Poids du culot dans l’air.187^230 
Perte de poids dans l’eau.18,357 
Température de l’eau.18°,6 
Baromètre réduit à 0°. 0",760.77 
Température de l’air de la balance.19°,0 
Point de rosée de l’air de la balance.12°,2 
Do = 10,177 023 V 0 = 0,098 260 5 
